SÉANCE DU 8 JUIIJ.ET 1907. 119 



plus de 2"' de thallluiii pour 1"' de sonfic; à l'état liquide ils tonnent deux 

 couches superposées. Le liquide le moins dense qui se solidifie le premier 

 à 4'|S" est le composé Tl-S rcnferm;iiit 7,26 pour 100 de soufre; le liquide 

 le plus dense est du lliallium pur qui prend l'état solide à 3o2°. 



-i" Un arc de courbe très régulier RCD, qui relie la droite AB à une 

 autre partie droite DF, correspond aux mélanges dont la teneur en soufre 

 esl comprise entre 7, ^6 pour 100 et 28,2 pour 100. La température de la 

 sohdilicalion finissante n'a pas la même valeur pour tons ces mélanges, elle 

 reste voisine de 295° pour ceux qui renferment moins de 12 pour 100 do 



.(i„<, ,/ J'/L,//,.,, 



W. ^ '-LM.^ 



H/i,,. - /4..'/. 



L.-^ 



soufre et esl sensiblement égale à 12 V' pour les mélanges plus riches en 

 soufre. La composition du mixte à 12 pour 100 de soufre est représentée 

 par la formule Tl'S'. 



.'3" La courbe de fusion comprend eulin une seconde partie rectiligne DF 

 qui correspond encore à des mélanges <pii à l'état li(piide forment deux 

 couches superposées. Le liquide inférieur est le composé Tl-S' qui reste 

 pâteux jusqu'à la température ordinaire si le refroidissement a été rapide, 

 mais qui prend l'état solide à 12")" environ si le refroidissement est très 

 lent et si l'on prend la précaution de projeter dans le li(juide dont on 

 étudie le refroidissement des parcelles du composé Tl'' S' préalablement 

 solidifié. Le liquide qui occupe la partie supérieure est du soufre pur. 



